Otimização da Produção e Caracterização de Goma Xantana Empregando Caldo de Cana - PDF
Otimização da Produção e Caracterização de Goma Xantana Empregando Caldo de Cana
Download "Otimização da Produção e Caracterização de Goma Xantana Empregando Caldo de Cana"
Lara Varejão Coelho
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA Otimização da Produção e Caracterização de Goma Xantana Empregando Caldo de Cana Doutoranda: Sandra Faria Orientadoras: Prof a. Dr a. Vicelma Luiz Cardoso (UFU) Prof a. Dr a. Francisca Pessoa de França (UFRJ) Uberlândia, Setembro de 2009.
2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA Otimização da Produção e Caracterização de Goma Xantana Empregando Caldo de Cana Autora: Sandra Faria Engenheira Química Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia Química, área de concentração em Pesquisa e Desenvolvimento de Processos Químicos. Uberlândia, 2009
3 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) F224o Faria, Sandra, Otimização da produção e caracterização de goma xantana empregando caldo de cana [manuscrito] / Sandra Faria f. : il. Orientadoras: Vicelma Luiz Cardoso e Francisca Pessoa de França. Tese (doutorado) Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Inclui bibliografia. 1. Biopolímeros - Teses. 2. Cana-de-açúcar - Teses. I. Cardoso, Vicelma Luiz. II. França, Francisca Pessoa de. III. Universidade Federal de Uberlândia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. IV. Título. CDU: Elaborada pelo Sistema de Bibliotecas da UFU / Setor de Catalogação e Classificação
4 Dedico este trabalho aos meus pais: Walter José de Faria (in memorian) e Margarida Faria, que fizeram da arte de educar suas profissões e entre o sim e o não buscaram o equilíbrio necessário para serem verdadeiros pais. Muito obrigada.
5 De tudo ficaram três coisas: A certeza de que estamos sempre a começar... A certeza de que é preciso continuar... A certeza que seremos interrompidos antes de terminar... Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo... Fazer da queda um passo de dança... Do medo uma escada... Do sonho uma ponte... Da procura um encontro... E assim terá valido a pena. Fernando Sabino Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira... Cecília Meireles
6 CADA UM QUE PASSA Antoine de Saint-Exupéry Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho pois cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, mas não vai só nem nos deixa sós. Leva um pouco de nós, deixa um pouco de si mesmo. Há os que levam muito, mas há os que não levam nada. Essa é a maior responsabilidade de nossa vida e a prova de que duas almas não se encontram por acaso.
7 Agradecimentos A conquista do título de Doutor em Engenharia vem acompanhada de sentimentos bastante distintos e incomuns, próprios àqueles que percorrem tal trajetória. Portanto, para vencer essa jornada a qual somos impulsionados pela senda científica, buscamos respostas, explicações, num contexto regado de certezas e dúvidas, é importante o reconhecimento sincero a quem contribuiu solidariamente na execução e elaboração deste trabalho. Primeiramente agradeço a Deus por conceder-me a vida e a oportunidade de desenvolvimento intelectual e pessoal. Aos meus pais, pela compreensão e afeto dedicados incondicionalmente. À minha irmã Beatriz, pelo apoio e incentivo. Aos meus tios Berenice e João Rogério por acolher-me tão prontamente durante muitos anos. Aos meus avos Francelino José de Faria (in memorian) e Eurípedes Faria (in memorian), pelo incentivo permanente à minha carreira. À Prof a Vicelma Luiz Cardoso, pela perseverança demonstrada ao longo dos anos, suavizando as dificuldades com equilíbrio para que nosso encerramento fosse... sublime. À Prof a Francisca Pessoa de França, pelas diretrizes necessárias e fundamentais à condução experimental. À Prof a Carmen Lúcia de Oliveira Petkowicz, do Depto de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná, agradeço pela execução de análises fundamentais para elucidar as características da goma produzida. Sua participação permitiu uma conclusão diferenciada para o tema desenvolvido. À Prof a Miriam Maria Resende, compartilho a concretização da tese. À Prof a Márcia Gonçalves Coelho, pela sabedoria e intelectualidade partilhada nos momentos de reflexão interna rumo ao crescimento pessoal. Ao Prof. Eloízio Júlio Ribeiro, pelo crédito e incentivo essenciais no dia-a-dia. Ao Prof. Ubirajara, pelas valiosas correções e sugestões no Exame de Qualificação. Ao Prof. Euclides, pelas sugestões ponderadas nas bancas das quais fez parte. Ao Engenheiro Édio José Alves pelas contribuições e dicas preciosas quando o problema era Informática. Aos professores Cláudio, Daniel, Carlos e Marcos Barrozo, pela ajuda indispensável em diferentes momentos da realização desta pesquisa.
8 Ao Prof. Ricardo Reis Soares e seu aluno de doutorado Leandro Gustavo da Silva, pela liberação do equipamento e pela execução dos espectros FTIR das amostras de xantana. A todos os professores da FEQUI (Faculdade de Engenharia Química - UFU) que muito contribuíram para minha formação acadêmica. Aos funcionários da FEQUI: Zuleide, Cleo, Roberta, Anísio, Cleide, José Maria Tiago, Silvino e José Henrique, sempre dispostos a ajudar de forma cordial. Ao Engenheiro Civil Édio Rosa de Andrade, por não subjugar minha capacidade quando eu era apenas uma engenheira recém-formada. Aos Srs. Artur Lourenço Borges e Ronaldo Sandre, pela gentileza da doação da matéria-prima utilizada nesta pesquisa. Ao Sr. Osvaldo Ferreira de Assis (in memorian), por permitir o uso da moenda na extração do caldo de cana. Aos professores do Instituto de Química da UFU, especialmente: Manuel Gonzalo Hernández Terrones, Sérgio Antônio L. de Morais, Daniel Alves Cerqueira, Silvana Guilardi, Guimes Rodrigues Filho, Reinaldo Ruggiero, pela realização e interpretação de análises químicas importantes para este trabalho. Aos companheiros de laboratório: Elizângela, Flávia, Paula, Christiane, Thálita, Carla, Maurielem, Marcelo, Rafael, Patrícia, pela convivência saudável e surpreendente. Cada um de vocês abrandou a rotina tornando-a mais leve. À Central Analítica do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, pela obtenção de espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio. Ao CNPq pela concessão da bolsa de mestrado. À CAPES, pelo apoio financeiro através do Projeto Procad. À FAPEMIG pela concessão da bolsa de doutorado. Ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia, pela oportunidade concedida. Ao meu namorado, Marcelo Oliveira Araújo, pela dedicação e compreensão, meu porto seguro.
9 Índice LISTA DE FIGURAS LISTA DE TABELAS RESUMO ABSTRACT i iv vi vii CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 1 CAPÍTULO 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA Introdução a Biopolímeros Cana-de-açúcar Gomas oriundas de algas e de plantas Gomas oriundas de algas Gomas oriundas de plantas Gomas de origem microbiana Goma Xantana Microrganismos Produtores de Goma Xantana Classificação e características dos mostos Processo Fermentativo Cinética do processo fermentativo Modelagem matemática de processos fermentativos Modelos fenomenológicos Condições de produção da Goma Xantana Recuperação e Purificação da Goma Xantana Reologia de Compostos Poliméricos Termogravimetria Introdução: Origens e Fundamentos Termobalanças Modernas Fatores que afetam as Curvas TG 40
10 2.9.4 Termogravimetria Derivada Vantagens da Termogravimetria Derivada Aplicações da termogravimetria Análise Térmica Diferencial (DTA) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) Introdução Fatores que afetam as curvas DTA Aplicação da Análise Térmica Diferencial Aplicações da Análise Térmica em Química Diferenças entre DTA e DSC Caracterização Estrutural por Espectroscopia de Infravermelho (FT-IR), 13 C-RMN e Análise Quimiométrica 46 CAPÍTULO 3 MATERIAIS E MÉTODOS Microrganismo e Meios de Manutenção Matéria-Prima Composição dos Meios de Produção para os testes preliminares Planejamentos Experimentais Determinação Quantitativa de Nitrogênio e Fósforo no Caldo de Cana Bruto Produção de Goma Xantana em Fermentador Determinação dos Parâmetros Cinéticos Modelagem da Produção de Goma Xantana: Identificação de Parâmetros e Constantes Determinação do Coeficiente de Transferência de Oxigênio - K L a Determinação da Biomassa Por Massa Seca Determinação Quantitativa da Sacarose Recuperação e Purificação da Goma Avaliação do Comportamento Reológico Preparo das Soluções de Goma Xantana para Análise Reológica Determinação da viscosidade intrínseca das amostras de goma xantana 62
11 3.12 Determinação do conteúdo de açúcar total do produto Determinação da composição de açúcares neutros Determinação de açúcares ácidos Análise por cromatografia de exclusão estérica de alta pressão e determinação da massa molecular Análises Térmicas (TGA/DTA) Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) Determinação por RMN 1 H 65 CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES Testes Preliminares Análise do 1º Planejamento Experimental Análise do 2º Planejamento Experimental Análise Cinética da Condição Otimizada Determinação dos Parâmetros Cinéticos via Modelagem Matemática Caracterização do Produto na Condição Otimizada Determinação da Composição Monossacarídica Análise por Cromatografia de Exclusão Estérica de Alta Pressão e Determinação da Massa Molecular Análise Espectroscópica (FT-IR) Comportamento Reológico das Soluções de Xantana a 0,75% (m/v) Determinação da viscosidade intrínseca da goma xantana Avaliação Térmica da Xantana Comercial e da Xantana Obtida em Condições Otimizadas (TGA-DTA) Caracterização Espectroscópica por Ressonância Magnética Nuclear de Próton Produção de Goma Xantana Utilizando Caldo de Cana Hidrolisado por Invertase 114 CAPÍTULO 5 CONCLUSÕES 117 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 119 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 121
12 i LISTA DE FIGURAS Figura Unidade estrutural repetitiva da goma xantana... 2 Figura Estrutura química da dextrana Figura Estrutura química da gelana Figura Estrutura química da curdlana Figura Estrutura química da pululana Figura Estrutura química da escleroglucana Figura (A) Via Entner-Doudoroff; (B) Ciclo do ácido tricarboxílico Figura Reconstrução metabólica descrita para elucidar a assimilação do carboidrato por Xanthomonas campestris, incluindo intermediários fosforilados, precursores da xantana, polimerização das unidades repetitivas, secreção do EPS Figura Modelo para a biossíntese da goma xantana por Xanthomonas campestris Figura Aspecto da cultura de Xanthomonas campestris pv. campestris Figura Figura Lesão causada por Xanthomonas campestris pv. campestris em folhas de couve Podridão negra causada por Xanthomonas campestris pv. campestris em repolho Figura Classificação dos fluidos de acordo com o seu comportamento reológico Figura Figura Espectro FTIR de: (1) Xantana; (2) Xantana esterificada com AC Acryloyl chloride (condições da reação: T = 2 4 C; t r = 24 h) Perfil da resolução do espectro 1 H-RMN da xantana em diferentes temperaturas (C P = 2,92 g.l -1 em D 2 O acetato de sódio 3x10-3 M) Figura Espectro RMN comparativo da performance da xantana em D2O: (a) 1 H- RMN líquido (C P = 2,92 g.l -1, T = 85 C, D 1 = 30 s); (b) 1 H HRMAS (T = 25 C, D 1 = 30 s) Figura Xanthomonas campestris pv. campestris NRRL B Figura Figura Forma apresentada pela lâmina quando visualizada por meio de observação microscópica Esquema simplificado do procedimento analítico para monitoramento das amostras após retiradas do fermentador Figura Formato apresentado pela goma momentos após sua precipitação Figura Figura Superfície de resposta e curva de contorno para a Concentração de Goma em função de X 1 e X Superfície de resposta e curva de contorno para a Concentração de Goma em função de X 1 e X
13 ii Figura Superfície de resposta e curva de contorno para a Concentração de Goma em função de X 2 e X Figura Superfície de resposta e curva de contorno para Y P/S em função de X 1 e X Figura Superfície de resposta e curva de contorno para Y P/S em função de X 1 e X Figura Superfície de resposta e curva de contorno para Y P/S em função de X 2 e X Figura Figura Figura Figura Superfície de resposta e curva de contorno para a Viscosidade da Goma (solução 1%) em função de X 1 e X Superfície de resposta e curva de contorno para a Viscosidade da Goma (solução 1%) em função de X 1 e X Superfície de resposta e curva de contorno para a Viscosidade da Goma (solução 1%) em função de X 2 e X Superfície de resposta e curva de contorno para a Concentração de Goma em função de X 4 e X Figura Superfície de resposta e curva de contorno para Y P/S em função de X 4 e X Figura Figura Figura Figura Superfície de resposta e curva de contorno para a Viscosidade da Goma (solução 1%) em função de X 4 e X Superfície de resposta e curva de contorno para o Coeficiente de Transferência de Oxigênio (K L a) em função de X 4 e X Transferência de Oxigênio em função do tempo para diferentes taxas de aeração (0,25; 0,50 e 0,75 vvm) e velocidades de agitação (500; 750 e 1000 rpm) Perfil das concentrações celular ( ), sacarose ( ) e goma xantana ( ) na condição otimizada. Símbolos representam dados experimentais; linhas representam o modelo de Weiss & Ollis (1980) Figura Estrutura química da xantana Figura Figura Cromatograma dos produtos de hidrólise da amostra de xantana analisados por cromatografia líquido-gasosa na forma de acetatos de alditol Perfil de eluição por HPSEC utilizando detectores de índice de refração (RI) e espalhamento de luz (MALLS - mostrado o ângulo de 90 ) Figura Perfil de eluição por HPSEC para (EPS) produzido por Klebsiella oxytoca Figura Figura Figura Espectro FT-IR das amostras de xantana em pellets KBr: comercial, condição otimizada, obtida a partir do caldo de cana hidrolisado Efeito do tamanho do anel sobre a freqüência de absorção da ligação C=O em compostos cíclicos Curvas de Viscosidade Aparente, Tensão Cisalhante em função da Taxa de Deformação considerando a xantana comercial (solução 0,75%)
14 iii Figura Curvas de Viscosidade Aparente, Tensão Cisalhante em função da Taxa de Deformação considerando a xantana em condições otimizadas (solução 0,75%) Figura Viscosidade da solução de goma xantana em água ( : 0,1 %; : 0,3 %; : 0,5 %) em função da taxa de deformação à ph 7 e T = 20ºC Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Curvas de Viscosidade Aparente em função da Taxa de Deformação para a xantana em diferentes Temperaturas Representa a regressão linear dos dados η sp /C x C para obtenção da viscosidade intrínseca da goma xantana: comercial e nas condições otimizadas Curvas TGA-DTA simultâneas para xantana comercial; razão de aquecimento igual a 20 C.min -1 ; atmosfera de nitrogênio 30 ml.min -1. (TGA curva azul; dtga curva vermelha; DTA curva preta) Curvas TGA-DTA simultâneas para xantana nas condições otimizadas; razão de aquecimento igual a 20 C.min -1 ; atmosfera de nitrogênio 30 ml.min -1. (TGA curva azul; dtga curva vermelha; DTA curva preta) Curvas Termogravimétricas: (A) xantana/amido de milho, e (B) xantana/amido de trigo medidos a uma razão de aquecimento 10 C.min -1 sob atmosfera inerte de nitrogênio Espectro de Ressonância Magnética Nuclear de Próton ( 1 H-RMN) para a amostra de xantana (EPS) nas condições otimizadas, obtido em água deuterada (D 2 O) a 70 C. 1- Prótons α-anoméricos de hexoses ou pentoses (4,9 ppm); (2,3)- Prótons de carbonos β de hexoses ou pentoses (4,6; 4,7 ppm); 4- Prótons de carbonos conectados a oxigênio (4,3 ppm); (5,6,7)- Prótons de ácidos glucurônicos e urônicos (1,8; 2,3; 2,5 ppm); 8- Próton de H6 de ramnose (1,3 ppm); (7,8)- Pode representar prótons pertencentes ao grupamento acetila (1,3; 1,8 ppm) Detalhe da estrutura química do constituinte básico da acemanana isolada da FP de Aloe barbadensis, com as indicações dos respectivos valores de deslocamentos químicos ( 13 C-RMN, 9,4 Tesla) Perfil das concentrações celular ( ), sacarose ( ) e goma xantana ( ) na condição hidrolisada. Símbolos representam dados experimentais; linhas representam o modelo de Weiss & Ollis (1980). Os parâmetros para ajuste dos dados experimentais: (X max. = 7,638 [g/l]; α = 1,984 gs/gx β 0,183 [gs(gx.h) -1 ]; m = 1,092*10-4 gp/gx λ 9,697*10-2 [gs(gx.h) -1 ]). Figuras A e B obtidas a partir da velocidade específica de crescimento máxima (A µ máx. = 0,473 h -1 ); (B µ exp. = 0,824 h -1 )
15 iv LISTA DE TABELAS Tabela Classificação das gomas industriais em função da origem... 7 Tabela Produção nacional de cana-de-açúcar nas Safras 98/99 à 2003/ Tabela Composição Química da Cana-de-açúcar... 8 Tabela Gomas microbianas e suas aplicações industriais Tabela Funções da goma xantana e aplicações típicas em alimentos Tabela Composição percentual média de polissacarídeos produzidos pela bactéria Xanthomonas (adaptado de Kennedy & Bradshaw, 1984) Tabela Características químicas das amostras a de xantana Tabela Variação de entalpia para fenômenos físicos e químicos Tabela Tipos de estudos, substâncias empregadas na Análise Térmica Tabela Variáveis estudadas e seus níveis no primeiro planejamento experimental Tabela Matriz planejamento experimental para valores reais e codificados das variáveis X 1, X 2 e X Tabela Variáveis estudadas e seus níveis no segundo planejamento experimental Tabela Matriz planejamento experimental para valores reais e codificados das variáveis X 4, X Tabela Variáveis independentes X 1, X 2 e X 3 e suas respostas C G, Y P/S, 1% Tabela Regressão múltipla para a Concentração de Goma considerando o 1º planejamento Tabela Regressão múltipla para a Conversão Y P/S considerando o 1º planejamento Tabela Tabela Regressão múltipla para a Viscosidade da Goma (solução 1%) considerando o 1º planejamento Limites inferiores e superiores dos intervalos representativos das variáveis X 1, X 2 e X 3, dentro da região de otimização, obtidos a partir das curvas de contornos (X 1 )x(x 2 ), (X 1 )x(x 3 ) e (X 2 )x(x 3 ) para cada resposta Tabela Variáveis independentes do 2º planejamento, X 4 e X 5 e suas respostas C G, Y P/S, 1% Tabela Regressão múltipla para a Concentração de Goma considerando o 2º planejamento Tabela Regressão múltipla para a Conversão Y P/S considerando o 2º planejamento Tabela Regressão múltipla para a Viscosidade da Goma (solução 1%) considerando o 2º planejamento... 84
16 v Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Respostas estudadas na melhor condição experimental comparadas ao modelo estatístico aplicado para diferentes planejamentos Parâmetros cinéticos determinados na condição otimizada comparados com a literatura Razões molares dos principais constituintes da xantana para diferentes linhagens de Xanthomonas Valores para K e n em várias soluções combinando goma xantana/wpi (whey protein isolate) a ph 7 e T = 20ºC (Modelo de Ostwald-de-Waele) Efeito da concentração de goma xantana nos parâmetros do modelo powerlaw e na viscosidade aparente (η a ) a 100 s -1 da mistura * (5% w/w) de goma xantana-amido de arroz Valores de viscosidade intrínseca para a goma xantana, goma locust bean (LBG), e seus blends com adição de três sais em concentrações selecionadas Dados termogravimétricos (TGA e DTG) de polissacarídeos naturais e modificados
17 vi RESUMO A produção de goma xantana e a sua caracterização estrutural decorrente das condições otimizadas através de planejamentos experimentais foram os principais objetivos desse estudo. Vários relatos apontam o caldo de cana-de-açúcar como excelente matéria-prima para a elaboração de meios fermentescíveis, sob a ação de diferentes espécies microbianas, (bactérias, leveduras, fungos) na biossíntese de produtos de interesse comercial. Nesse contexto, frente à oferta de cana nos cultivares do Brasil, esta pesquisa foi motivada ao desenvolvimento de goma xantana por Xanthomonas campestris pv. campestris NRRL B-1459 utilizando caldo de cana diluído para experimentos com duração de 24 h, através de uma seqüência definida por duas matrizes, construídas a partir do Software Statistica. A primeira delas, selecionada para verificar os efeitos das concentrações de sacarose (12,13 a 37,87 g.l -1 ), extrato de levedura (máximo de 6,0 g.l -1 ) e nitrato de amônio (máximo de 1,714 g.l -1 ) nas respostas que indicam a performance do processo (concentração de goma, conversão de substrato à produto ( P/S ), e viscosidade aparente da xantana em solução). A segunda matriz complementar à primeira, consolidou as interações advindas da velocidade de agitação (500 a 1000 rpm) e da taxa de aeração (0,25 a 0,75 vvm) no comportamento nãonewtoniano do sistema. Após interpretação das respostas, considerando as curvas de contorno geradas pelos modelos ajustados, os custos envolvidos na biotransformação, selecionou-se esse conjunto de variáveis (27,0 g.l -1 de sacarose; 1,8 g.l -1 de extrato de levedura; 0,8 g.l -1 NH 4 NO 3 ; 750 rpm e 0,35 vvm) para prosseguir à predição dos parâmetros cinéticos do modelo de Weiss & Ollis (1980), por ajuste dos dados experimentais (crescimento celular, consumo de substrato e formação de produto) e, à caracterização da estrutural da goma xantana. Esse ensaio promoveu 16,40 g.l -1 de goma, conversão Y P/S igual a 0,61 g.g -1 e viscosidade da solução 1% (m/v) 23000,0 cp a 0,75 s -1. A massa molecular (M W ) e o teor de açúcar total obtidos para a xantana, considerando a polimerização conduzida no ponto ótimo foram 4,172*10 6 Da e 85,3%, respectivamente, assim distribuídos, em glucose 43%, manose 32% e ácido glucurônico 24% na proporção 1,79:1,33:1. O espectro de infravermelho registrou grupos marcantes na elucidação do composto e, quando as amostras, comercial e otimizada, sujeitas à comparação, emitiram suas bandas em regiões de comprimento de ondas equivalentes, a similaridade das xantanas se confirmou. A goma, ainda, foi avaliada pela técnica da Ressonância Magnética Nuclear de Próton (RMN 1 H) sendo, portanto, identificada em último estágio por deslocamentos químicos ( ppm) comuns ao núcleo de hidrogênio como a presença de prótons α-anoméricos e prótons de carbonos β de hexoses ou pentoses, prótons de carbonos conectados a oxigênio, próton de H6 de ramnose e prótons de ácidos glucurônicos e urônicos. Adicionalmente aos principais propósitos deste estudo, uma fermentação complementar utilizando hidrolisado de caldo de cana a 40 g.l -1 de sacarose, por ação da invertase, teve seu desempenho voltado para a propagação celular (7,57 g.l -1 ) em detrimento à biossíntese (13,70 g.l -1 ) normalmente reportada. Palavras-chaves: caldo-de-cana, biopolímeros, goma xantana, propriedades reológicas, caracterização molecular.
18 vii ABSTRACT Xanthan gum production and its structural characterization under the conditions optimized by experimental design were the main objectives of this study. Several reports point to the sugar cane broth as an excellent raw material for the production of fermentable media, under the microbial species different action (bacteria, yeasts, fungi) in the products biosynthesis of commercial interest. In this context, the forward supply of sugarcane cultivars in Brazil, this research was motivated the development of xanthan gum by Xanthomonas campestris pv. campestris NRRL B-1459 using diluted sugar cane broth for experiments with during 24 h, through a sequence defined by two design, built from the Statistica Software. The first one selected to evaluate the effects of sucrose (12.13 to g.l -1 ), yeast extract (until 6.0 g.l -1 ) and ammonium nitrate (until g.l -1 ) concentrations in the responses that indicate the process performance (gum concentration, conversion of substrate to product ( P/S ), and apparent viscosity of xanthan solution). The second design complementary to the first consolidated the interactions due the agitation speed (500 to 1000 rpm) and aeration rate (0.25 to 0.75 vvm) in non-newtonian behavior of the system. After interpretation of responses, considering the contour curves generated by the adjusted models, the costs involved in the biotransformation was selected this set of variables (27.0 g.l -1 sucrose, 1.8 g.l -1 yeast extract, 0.8 g.l -1 NH 4 NO 3, 750 rpm and 0.35 vvm) to proceed the kinetic parameters prediction of the Weiss & Ollis (1980) model, by adjusting the experimental data (cell growth, substrate consumption and product formation) and, the structural characterization of xanthan gum. This test has reached g.l -1 of gum, conversion Y P/S equal to 0.61 g.g -1 and viscosity of 1% (w/v) cp at 0.75 s -1. The molecular weight (MW) and total sugar content obtained for the gum, considering the polymerization carried out at the optimum point were 4.172*10 6 Da and 85.3%, respectively, distributed in 43% glucose, 32% mannose and glucuronic acid 24% in the 1.79:1.33:1 proportion. The infrared spectrum recorded remarkable groups in the elucidation of the compound and, when the samples, commercial and optimized, subject to comparison, sent their bands in the regions of wavelength equivalent to the gum similarity has been confirmed. The gum also was evaluated using the Nuclear Magnetic Resonance Proton ( 1 H NMR) technique and, therefore, identified in the last stage by common chemical shifts ( ppm) the hydrogen nucleus and the presence proton at α-anomeric and proton at β carbon of hexoses or pentoses, proton of carbon connected to oxygen, proton H6 of rhamnose and proton of glucuronic and uronic acid. Additionally to the main purposes of this study, an complementary fermentation using sugarcane broth hydrolyzate at 40 g.l -1 sucrose by invertase action, had its performance to the cell growth (7.57 g.l -1 ) over the biosynthesis (13.70 g.l -1 ) usually reported. Keywords: sugar cane broth, biopolymers, xanthan gum, rheological properties, molecular characterization.
19 Capítulo 1 - Introdução As gomas introduzidas mais recentemente no mercado são as produzidas por microrganismos. Compreendem a classe dos polissacarídeos de grande interesse industrial e possuem propriedades que em alguns casos, superam em características funcionais as gomas de origem vegetal, de algas e sintéticas. Os exopolissacarídeos (EPS) microbianos de valor econômico agregado, comumente encontrados, são dextrana, xantana e gelana embora outras gomas possam apresentar também importância industrial (ASHTAPUTRE & SHAH, 1995; GLAZER & NIKAIDO, 1995; KHAN et al., 2007). A principal característica exibida por estes polissacarídeos é a capacidade para modificar de maneira específica a reologia das soluções. A potencialidade do uso de biopolímeros na moderna indústria de alimentos é um consenso na literatura existente. Diversos autores, entre eles SANDERSON (1981 e 1990), RINAUDO (1993), MISAKI (1993), MARIUZZO et al. (1993) e SCAMPARINI (1993) concordam que, devido às suas propriedades funcionais versáteis, os biopolímeros podem se tornar uma ferramenta poderosa para se criarem novas texturas e, conseqüentemente, permitir a criação de produtos diferenciados. A goma xantana é um biopolímero classificado como hetero-exopolissacarídeo ramificado, aniônico, produzido por fermentação, empregando a bactéria Xanthomonas. As bactérias do gênero Xanthomonas pertencem à família Pseudomonodaceae, reproduzindo-se por divisão binária, apresentam células em forma de bastonetes, gram-negativas tendo em média de 0,4 a 0,7 µm de largura por 0,7 a 1,8 µm de comprimento e ocorrem, predominantemente, isoladas. As colônias são geralmente lisas, viscosas e amarelas, resultantes da produção de um pigmento insolúvel em água conhecido como xantomonadinas (BRADBURY, 1984). Esse pesquisador revela ainda que tais microrganismos possuem metabolismo energético aeróbio, são quimiorganotróficos, sendo capazes de utilizar como fonte de carbono diversos carboidratos e sais de ácidos orgânicos. Dentre as gomas microbianas, a xantana ocupa lugar de destaque no mercado por apresentar propriedades reológicas bastante distintas e incomuns, tais como: alto grau de pseudoplasticidade, elevada viscosidade mesmo a baixas concentrações, compatibilidade e estabilidade com a maioria dos sais metálicos, excelente solubilidade e estabilidade tanto em meio ácido quanto alcalino, resistência à degradação a elevadas temperaturas, assim como, a oscilações de ph. A goma exibe inúmeras vantagens como espessante, estabilizante, gelificante, agente de suspensão e de floculação nas indústrias alimentícia, petrolífera, farmacêutica,
20 2 Capítulo 1 Introdução cosmética, de tintas, têxtil e de produtos agrícolas (MULCHANDANI et al., 1988; ASHTAPUTRE & SHAH, 1995). Os estudos relacionados com a goma xantana tiveram início em 1955, nos Estados Unidos, em um Centro de Pesquisas ligado ao Departamento Americano de Agricultura, o Northern Regional Research Center (SANDFORD, 1979; SLODKI & CADMUS, 1978). Publicações iniciais sobre o polissacarídeo xantana, de Xanthomonas campestris NRRL B-1459, surgiram em 1961 (ROGOVIN et al., 1961), e neste mesmo ano, a goma foi pela primeira vez isolada e caracterizada por Jeanes et al. (1961). A produção de xantana no mercado americano iniciou-se por volta de 1967 e mais tarde na Europa, sendo então considerada como modelo para a fabricação de outros biopolímeros (COLEGROVE, 1983; GODET, 1973; SANDFORD, 1979; SLODKI & CADMUS, 1978). Nos Estados Unidos, a goma xantana foi aprovada para utilização em alimento humano em 1969 (KENNEDY & BRADSHAW, 1984). Dois anos depois, o Canadá permitiu o seu uso, sendo seguido pela Comunidade Européia em Sua estrutura primária foi estabelecida no ano de 1975, por Jansson et al. (1975) e a unidade repetitiva do polímero é mostrada na Figura 1.1. Figura 1.1 Unidade estrutural repetitiva da goma xantana. Fonte: Rosalam, S. & England, R. (2006) Como pode ser observado na Figura 1.1, a xantana é constituída por uma unidade pentassacarídica composta por glicose, manose e ácido glucurônico na proporção de 2:2:1, além
21 Capítulo 1 Introdução 3 dos grupamentos substituintes acetila e piruvato. A cadeia principal desta goma é formada por unidades de β-d-glicose, ligadas nas posições 1 e 4. A estrutura química do esqueleto polimérico é, portanto, idêntica à da celulose (JANSSON et al., 1975; MARZOCCA et al., 1991; MORRIS et al., 1993; ROSALAM & ENGLAND, 2006). Os principais produtores de xantana são Merck, Kelco, e Pfizer nos Estados Unidos; Rhône Poulenc, Mero-Rousselot-Santia e Sanofi-Elf na França; Saidy Chemical na China; e Jungbunzlauer na Áustria (García-Ochoa et al., 2000; Pradella, 2006). A produção mundial de goma xantana é tons/ano (Skaracis et al., 2003; Pradella, 2006), enquanto seu consumo nos Estados Unidos tem uma taxa de crescimento anual entre 5-10% (Harcum & Yoo, 1999). A xantana tem mercado de aproximadamente US$ 270 milhões e as projeções para 2015 superam a expectativa de US$ 400 milhões atingindo uma produção de tons/ano (Pradella, 2006). Vorhölter et al. (2008) divulgaram que atualmente tons/ano desta goma são destinadas ao abastecimento dos mais variados setores de consumo. As fontes de carbono mais comumente empregadas na síntese da goma xantana pelos principais países produtores são os carboidratos como amido, hidrolisado de amido, xarope de milho, glicose e sacarose. O Brasil ocupa uma posição privilegiada como produtor de cana-deaçúcar movimentando diversos setores da economia e atraindo investimentos. O caldo de cana é, sem dúvida, uma matéria-prima nobre, pois sua composição química apresenta elevado teor de sacarose, sais minerais e vitaminas, o que lhe confere um valor nutritivo excepcional. Esses aspectos, dentre outros, certamente o tornam um ótimo meio de produção de goma xantana, desde que pesquisas fossem empreendidas para dimensionar as inúmeras variáveis de processo. Se tal incentivo ganhasse destaque, o Brasil passaria de importador a produtor de goma com a vantagem de operar unidades fabris a custos comparativamente mais baixos e em condições de oferecer ao mercado preços aquém dos praticados pelo mercado internacional, uma vez que, sua matéria-prima requer mínima suplementação e dispensa processamentos onerosos. Nesse contexto, abordar a Produção e a Caracterização de Goma Xantana Empregando Caldo de Cana é vincular características essenciais ao produto final, desde a definição da matéria-prima até a extração do EPS para posterior análise estrutural da biomolécula. Técnicas de otimização com base em planejamentos experimentais (Composto Central e Fatorial), modelos matemáticos fenomenológicos não-estruturados, capacidade de transferência de massa do meio selecionado, direcionaram a fase de produção para indiscutivelmente qualificar o biopolímero produzido.
22 4 Capítulo 1 Introdução Logo, baseando-se nas considerações expostas, o objetivo geral desse estudo foi: produzir e caracterizar goma xantana biossintetizada a partir de caldo de cana diluído. Em decorrência, os objetivos específicos foram: selecionar em condições definidas de processo a melhor fonte de nitrogênio; otimizar variáveis tais como, concentração de sacarose, concentração de extrato de levedura, concentração de nitrato de amônio, velocidade de agitação e aeração, por meio de planejamentos experimentais; determinar a cinética de formação do biopolímero no ponto ótimo; utilizar caldo de cana hidrolisado por ação da invertase como teste de controle para avaliar a performance da glicose frente à sacarose e, adicionalmente, analisar a composição química da goma quantificando seus monossacarídeos, obter informações do comportamento reológico, conhecer o mecanismo de decomposição térmica e, sobretudo, coletar dados dos espectros de infravermelho FTIR e de ressonância de próton 1 H-RMN.
23 Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 2.1 Introdução a Biopolímeros Os polímeros se classificam como homopolímero, quando as unidades monoméricas são idênticas, ou heteropolímero, quando são constituídas por duas ou mais espécies de monômeros (WALTON & BACKWELL, 1973; TAGER, 1978; MANO, 1985). Morfologicamente são três os tipos de biopolímeros encontrados: intracelular, da parede celular e extracelular. Por razões práticas, os microrganismos que produzem polissacarídeo extracelular livre são os primeiros a serem explorados, para evitar os procedimentos dispendiosos de purificação que são necessários aos outros tipos de polissacarídeos. Os polissacarídeos extracelulares têm um grande potencial industrial, porque podem ser extraídos em grandes quantidades no meio líquido (McNEELY & KANG, 1973 apud VENDRUSCOLO, 1995). Também, por razões óbvias, polissacarídeos extracelulares provenientes de microrganismos causadores de doenças humanas têm sido evitados. Felizmente, existem muitos microrganismos não-patogênicos ao homem, que produzem polissacarídeos extracelulares (SANDFORD, 1979). Os biopolímeros extracelulares estão localizados fora da parede celular, sendo que alguns são encontrados ligados às células, como uma verdadeira cápsula. No entanto, outros são excretados pelas células no meio de crescimento. Provavelmente, o polissacarídeo extracelular tenha a função natural de proteger o microrganismo contra vários fatores adversos do meio ambiente. Por exemplo: quando na forma de cápsula, serviria como protetor contra ataques de fagócitos (WILKINSON, 1958 apud VENDRUSCOLO, 1995). Em geral, o polissacarídeo não aparece como função de reserva de fonte de energia. A bactéria normalmente não é capaz de catabolizar o próprio polissacarídeo extracelular (WILKINSON, 1958 apud VENDRUSCOLO, 1995). Outros autores, como LÓPEZ & BACKING (1968) e BEKING (1974), no entanto, mostraram que a produção do biopolímero, após atingir um máximo de rendimento, diminuía drasticamente. Os autores consideraram que o biopolímero foi utilizado para o crescimento das células, visto que o nível de polissacarídeo decrescia concomitantemente com o aumento do número de células. Os polissacarídeos extracelulares podem ser homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos e quanto à sua estrutura podem ser lineares ou ramificados (GARRET & GRISHAM, 1997). Para síntese de homopolissacarídeo, é requerido um carboidrato específico, porque polissacarídeos como a dextrana e levana, são produzidos, geralmente, por uma só
24 6 Capítulo 2 Revisão Bibliográfica enzima ou por um sistema simples de enzimas. Por causa da simplicidade do sistema, são facilmente adaptados para produção livre de células, ou seja, por síntese enzimática. Em contraste, os heteropolissacarídeos são formados a partir de qualquer fonte de carbono utilizável, embora a eficiência varie consideravelmente, porque o sistema de enzimas é complexo. Para esse tipo de sistema, a síntese por enzimas não está ainda elucidada (WILKINSON, 1958 apud VENDRUSCOLO, 1995; SANDFORD, 1982). Os polissacarídeos, as proteínas, e os ácidos nucléicos se enquadram como macromoléculas orgânicas naturais e como exemplo de macromoléculas naturais inorgânicas merece destaque, o diamante, a grafite e a sílica (MANO, 1985). Segundo Walton & Blackwell (1973), a produção de biopolímeros pela síntese biológica in vivo envolve macromoléculas como proteínas, ácidos nucléicos e polissacarídeos. Os polissacarídeos ocorrem em quase todos os seres vivos e desempenham várias funções, muitas das quais ainda não esclarecidas. Estas macromoléculas são formadas pela união de várias unidades monossacarídicas ou de seus derivados, como os açúcares aminados, ácidos urônicos e outros, através de ligações glicosídicas. A maioria dos polissacarídeos naturais contém de 80 a 1000 unidades monossacarídicas, podendo ainda exceder 3000 unidades por cadeia polimérica (BOBBIO & BOBBIO, 1989; BROCK & MADIGAN, 1991; GLAZER & NIKAIDO, 1995). A dissolução destas moléculas em água ocorre por um processo contínuo de hidratação, com substituição das ligações polímero-polímero, por ligações polímero-solvente. Uma característica importante dos polissacarídeos é a sua carga iônica. São classificados como aniônicos, neutros ou catiônicos. Exemplos de polissacarídeos microbianos aniônicos incluem xantana, fosfomanana e alginato, enquanto levana, escleroglucana, pululana, dextrana e curdlana são caracterizados como neutros. Fentanes (1985) especifica que os polissacarídeos microbianos extracelulares podem ser encontrados sob duas formas diferentes: ligados à parede celular, denominados de capsulares, ou como mucos solúveis aumentando substancialmente a viscosidade do caldo em fermentação. Estes são os mais produzidos industrialmente. Os exopolissacarídeos são produzidos largamente por bactérias e microalgas e, menos freqüentemente, por leveduras e fungos filamentosos (ROLLER & DEA, 1992). Em decorrência da grande diversidade bacteriana, do rápido crescimento, e da versatilidade nutricional, estes microrganismos se destacam como fonte promissora na produção de biopolímeros. Segundo Sutherland (1990), os polímeros microbianos apresentam alto grau de regularidade, uma vez que, estão isentos de flutuações de ordem climática ou sazonais, fato raro de ocorrer nos polissacarídeos obtidos a partir de outras fontes.
25 Capítulo 2 Revisão Bibliográfica 7 Kay et al. (1993) enfatizam que os biopolímeros são, na sua maioria, compostos atóxicos, biodegradáveis, produzidos extracelularmente por microrganismos não patogênicos a partir de fermentações em batelada com eficiência próxima a 50% na conversão do substrato. As gomas são substâncias poliméricas que, usualmente em solventes, mesmo a baixas concentrações, são capazes de formar soluções altamente viscosas. Industrialmente classificamse em três grandes grupos: naturais, modificadas ou semi-sintéticas e sintéticas (GLICKSMAN, 1979; FENTANES, 1985). As naturais podem ser obtidas de exsudatos de árvores, sementes, algas ou por fermentação, enquanto as modificadas são derivadas de polissacarídeo, como a celulose. A Tabela 2.1 mostra os tipos e origens destes polissacarídeos. Tabela 2.1 Classificação das gomas industriais em função da origem. Tipo Origem Gomas Exsudatos de plantas terrestres arábica, alcatira, caraia, etc Extratos de plantas terrestres pectina Sementes guar, alfarroba, tamarindo Naturais Algas marinhas ágar, alginatos, carragenana Amido de tubérculos tapioca Gomas microbianas ou biossintéticas dextrana, xantana, gelana, pululana, dentre outras Carboximetilcelulose, Celulose metilcelulose, hidroxietilcelulose Modificadas ou Semi-sintéticas Amido Dextrina, xantato de amilose, hidroxietilamido Extrato de origem animal Derivados hidrossolúveis da quitina Sintéticas Derivadas da petroquímica Álcool polivinílico, sais do ácido poliacrílico, polivinilpirrolidona, policarboxivinil, polímeros de óxido de etileno. Fonte: (GLICKSMAN, 1979; FENTANES, 1985)
26 8 Capítulo 2 Revisão Bibliográfica 2.2 Cana-de-açúcar De acordo com a Monsanto, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, responsável por 25% da produção mundial, sendo que 60% saem do estado de São Paulo (Fonte: Site Monsanto 06/06/02). A Tabela 2.2 consta no site e refere-se a dados nacionais da produção de cana-de-açúcar nas últimas safras. Tabela 2.2 Produção nacional de cana-de-açúcar nas Safras 98/99 à 2003/04. Região Canavieira SAFRAS 98/99 99/ / / / /04 Centro/Sul São Paulo Demais do CS Norte/Nordeste BRASIL Conforme Tabela 2.3 pode-se verificar que o caldo de cana é uma matéria-prima rica em sais minerais e açúcares sendo um substrato qualificado para a produção de goma xantana. Tabela 2.3 Composição Química da Cana-de-açúcar. Componentes Variação % Componentes Variação % Água Pentosana 1,75-2,25 Açúcares Matérias minerais 0,10-0,80 Si, K, Ca, Mg, Na, etc. Sacarose Matérias nitrogenadas 0,20-0,60 Aminoácidos, amidas albuminóides, nitratos Glicose 0,20-1,00 Gorduras e Cêras 0,15-0,25 Frutose 0,00-0,60 Ácidos combinados 0,10-0,15 Fibra 8-16 Ácidos livres 0,10-0,15 Celulose 5,00-6,50 Pento-hexosanas 0,25-0,75 Lignina 1,50-2,50 Vitaminas Não dosadas Fonte: Site Orplana, Informativo Nº: 4, Abril 2001
27 Capítulo 2 Revisão Bibliográfica Gomas oriundas de algas e de plantas Gomas oriundas de algas A carragena foi descoberta em 1785 na cidade de Carragena, norte da Irlanda, onde as algas eram utilizadas para aumentar a viscosidade do leite consumido pela população. Hoje existem muitas regiões produtoras de algas espalhadas pelo mundo, tais como Costa do Marrocos, França, Irlanda, Brasil (Costa do Rio Grande do Norte), Chile, Ásia (Indonésia e Filipinas) e outras. As carragenas são um grupo de polissacarídeos naturais que estão presentes na estrutura celular de algas do tipo Rodophyceae. Têm a particularidade de formar colóides e géis em meios aquosos a concentrações muito baixas. Esses géis são transparentes e termorreversíveis, conseguindo uma ampla variedade de texturas desde muito elásticas e coesas, até géis firmes e quebradiços, dependendo da combinação das frações que se utiliza. O poder de gelificação da carragena é muito maior em leite devido a sua interação com a caseína (CREDIDIO, br). Devido a estas propriedades funcionais são amplamente utilizadas com diversas aplicações na indústria alimentícia, além da indústria farmacêutica e cosmética. A carragena está catalogada pela Administração de Medicamentos e Alimentos dos EUA (FDA - Foods and Drugs Administration) como não tóxica e segura para uso humano. No final de 1976, o grau alimentício da carragena (definida como tendo uma viscosidade na água de não menos que 5 cp numa concentração de 1,5% e 75ºC, que corresponde a um peso molecular de ) demonstrou que o produto é seguro (SOLER, Gomas oriundas de plantas A acemanana, extraída da babosa (Aloe vera L.), comercialmente conhecida como Carrysin, Hidrogel (NI et al.,2004 apud CAMPESTRINI, 2007), foi aprovada pelo FDA para aplicação em ferimentos desde a década passada e, para tratamento da osteíte alveolar (TALMADGE et al., 2004 apud CAMPESTRINI, 2007). As glucomananas são os principais polissacarídeos de Aloe, com destaque para a acemanana, o constituinte mais estudado. A acemanana é um polímero misto de mananas acetiladas, com cadeias de tamanhos variáveis, formadas por resíduos de manose e glucose unidos por ligações do tipo β -(1 4) e com peso molecular de aproximadamente 1*10 6 Da (TURNER et al., 2004; LEE, et al., 2001 apud CAMPESTRINI, 2007). Em média, cada manose possui um grupamento acetil em uma das três posições do anel (DIEHL & TEICHMULLER, 1998 apud CAMPESTRINI, 2007), característica
28 10 Capítulo 2 Revisão Bibliográfica esta que corrobora para a denominação acemanana (ZHANG & TIZARD, 1996; NI et al., 2004 apud CAMPESTRINI, 2007). A despeito dessas indicações, os mecanismos de ação desta macromolécula no organismo humano permanecem não completamente elucidados, carecendo, portanto, de maiores estudos. Existe um crescente interesse comercial relacionado ao uso da babosa, tanto no setor cosmético como no farmacêutico. Nesse sentido, diversos estudos têm demonstrado a utilização da babosa como fonte de compostos com atividades farmacológicas, tais como as antraquinonas, metabólitos secundários encontrados principalmente no extrato do parênquima clorofiliano foliar, tendo a aloína como constituinte majoritário, e também os polissacarídeos do extrato do parênquima, com destaque para a acemanana. Um dos aspectos que sucita maior interesse é o fato de que, por apresentar atividade imunomodulatória, este composto poderia atuar como um agente antitumoral. No contexto da investigação pré-clínica da acemanana, os estudos relacionados à vasculogênese e angiogênese são uma importante ferramenta no que concerne à elucidação dos efeitos desse polissacarídeo e de outros compostos isolados da babosa na geração ou inibição da formação de vasos (CAMPESTRINI, 2007). Devido à gama de aplicações na área da saúde humana, os produtos derivados da babosa vêm apresentando forte expansão nos mercados nacional e internacional. Esse fato determina uma maior demanda por matérias-primas de qualidade e o aumento da oferta da biomassa de babosa pressupõe o incremento na produtividade e/ou expansão da área dos cultivos (CAMPESTRINI, 2007). 2.4 Gomas de origem microbiana O primeiro polissacarídeo microbiano produzido em escala industrial foi a dextrana, sendo constituída por unidades de α-d-glicose unidas predominantemente por ligações glicosídicas do tipo α (1 6) conforme Figura 2.1 (MURPHY & WHISTLER, 1973; KHAN et al., 2007). Sua produção em larga escala teve início na Suécia, 1942 a 1944, na Inglaterra em 1947 e nos EUA em É largamente utilizada na indústria farmacêutica, tendo seu uso já consagrado com fins clínicos, porém o seu potencial de aplicação se estende às indústrias química, petroquímica, fotográfica e de alimentos (QUEIRÓZ, 1987; VILOCHE-BAZÁN, 1994). A dextrana é um polissacarídeo extracelular ramificado, sintetizado principalmente por Leuconostoc mesenteroides em processo descontínuo tendo a sacarose como substrato.
29 Capítulo 2 Revisão Bibliográfica 11 Outro tipo de processo para a produção da dextrana em meio líquido é por via enzimática, ou seja, utilizando enzimas purificadas (sem a ação da bactéria). As enzimas são primeiramente produzidas e purificadas e depois, utilizadas para a síntese do polímero em meio contendo substrato (PADILHA, 1997). A dextrana é produzida pela enzima dextranassacarase, uma glicosiltransferase extracelular que catalisa a clivagem da sacarose e a transferência de resíduos glicosil a partir dessa clivagem para a cadeia de crescimento da dextrana. O processo envolve a utilização de um açúcar difosfo nucleotídeo como o açúcar doador e a liberação de frutose (ARGUELLO-MORALES et al., 1999; DOLS et al., 1998; GEREMIA et al., 1996). Figura 2.1 Estrutura química da dextrana. Fonte: Khan, T. et al. (2007) O estudo da produção de biopolímeros via enzimática é de grande importância, pois além de diminuir os riscos de contaminação, reduz os custos industriais do processo e possibilita a obtenção de produtos com melhores características (VENDRUSCOLO et al., 2003). A família gelana é constituída pelas gomas gelana, welana e ransana, S-198 e S-657. Os três primeiros produtos são produzidos comercialmente e possuem esqueletos poliméricos idênticos, formados por unidades de glicose, ácido glucurônico e ramnose. A gelana, ilustrada na Figura 2.2 (KHAN et al., 2007), é um agente gelificante, produzido e comercializado com o nome de Gelrite (LOPES & ANDRADE, 1995; NAKAMURA et al., 1996). Foi descoberta em 1977 e aprovada pelo FDA em 1990, para uso limitado a alguns tipos de alimentos, como geléias, coberturas para tortas e frutas, congelados, fondant e marshmallow (SANDERSON, 1990). Os géis obtidos com gelana são firmes, transparentes e brilhantes. Nesse contexto, conforme Khan et al. (2007), gelana polimerizada por Pseudomonas elodea concentra na fração polissacarídica elevado massa molecular (maior que 7x10 4 com 95% acima de 5x10 5 Da).
IA 364M MÉTODOS DE PESQUISA EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
IA 364M MÉTODOS DE PESQUISA EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E COMPUTAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS ATIVIDADE 07 Daniela Diniz Ehrhahdt RA 151771 Prof. Dr. Ivan L.M.
PRODUÇÃO DE GOMA XANTANA EM BIORREATOR UTILIZANDO MEIO À BASE DE SORO DE QUEIJO
URI - CAMPUS ERECHIM CENTRO TECNOLÓGICO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PROGRAMA DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS - CPGEAL PRODUÇÃO DE GOMA XANTANA EM BIORREATOR UTILIZANDO MEIO À BASE DE SORO